— 148 — 



ciato, che è frequente nelle Ardenne. Lo splendore è vitreo un po' grasso: 

 in alcuni campioni più finamente fibrosi diventa un poco setaceo. 



Dato il modo di presentarsi dell'ardennite di Ceres, non ho potuto 

 rinvenire cristalli nitidi, ben conformati. È abbastanza facile trovare dei 

 frammenti, con delle faccie di {OlOj , di }100| e di jllO(.Una sola volta ho 

 osservato un cristallino terminato parzialmente ad un'estremità dell'asse c: 

 si tratta di un piccolo cristallino tabulare secondo |010f, che presentava 

 la combinazione JOlOj jlOOf jllO( }101|. Qua e là nel quarzo ho veduto 

 qualche cristallino distinto, ma sempre con faccie soltanto della zona [001]. 

 Rompendo le masserelle fibrose, si isolano, talvolta, delle laminette appiat- 

 tite parallelamente a )100{, precisamente come avviene, secondo Lacroix 

 nel minerale tipico delle Ardenne. Non di rado, però, l'appiattimento è solo 

 apparente, e dovuto a combinazione oscillatoria di molti cristalli. 



Le poche misure eseguite, puramente approssimative del resto, si accor- 

 dano bene con i valori calcolati da vom Rath : 



(100):(110) = 25° 17' rais. 25° 0' cale. 



(110):(110) 129 57 » 130 » 



(100): (101) 56 ca « 56 5 » 



(010).:(101) 89 50 » 90 » 



La sfaldatura è facile secondo }010(: si osserva anche nitida la sepa- 

 razione parallelamente a jOOlf. già notata nei cristalli delle Ardenne. 

 A causa di questa separazione, i frammenti che si ottengono frantumando 

 le masserelle di ardennite di Ceres sono spesso limitati da |010} e da }001{, 

 ed allungati secondo l'asse a. 



Le proprietà ottiche corrispondono a quelle già fatte conoscere per il 

 minerale delle Ardenne da Des Cloizeaux e da Lacroix. 



Il piano degli assi ottici è parallelo a jl00( : la bisettrice acuta, posi- 

 tiva, è perpendicolare a )010(. La dispersione è forte, g^>v. 



Non ho potuto, finora, preparare una sezione parallela a (010) abba- 

 stanza trasparente e, nello stesso tempo, sufficientemente spessa, per misu- 

 rare esattamente 2 E: i valori approssimativi che ho ottenuto fino ad oggi 

 sono assai prossimi a quelli trovati da Des Cloizeaux. Il pleocroismo è forte: 

 n g = giallo pallidissimo, alquanto verdastro n m e n p = giallo d'oro 

 chiaro nelle lamine molto sottili ; 



n g = giallo verdastro n m e n p = bruno rossiccio in quelle più spesse ( 2 ). 



(!) Mineralogie de In France et de ses Golonies, I, 125. 



( 2 ) Come ha notato Lacroix nell'ardennite del Belgio, la differenza fra i colori 

 nelle direzioni di n m e di n p è molto piccola. Nell'ardennite di Ceres è pure tenue, però, 

 nettamente percepibile e, precisamente, l'assorbimento nella direzione di n p . è un po' più 

 forte che in quella di n m . 



